Se invece si riscalda dopo aver portata la massa nel raffreddamento solo 

 fino a 200° non si ha alcuna trasformazione a 320° ; il che significa che a 

 200° la trasformazione inversa non era ancora avvenuta. 



Wolf ramato potassico. — Hùttner e Tammann trovarono la tempe- 

 ratura di solidificazione di questo sale a 906°, 926° (?) La temperatura di 

 trasformazione di questo sale fu data dai detti autori a 300-200°, perchè 

 essi avevano osservato che la crosta salina compatta che si forma su di un 

 filo di platino per solidificazione del sale fuso intorno a questa temperatura, 

 si polverizza. 



Nella mie ricerche precedenti avevo trovato la temperatura di solidi- 

 ficazione del wolframato a 894° e una trasformazione a 575° circa, trasfor- 

 mazione che avveniva con piccola variazione termica come quella del cor- 

 rispondente molibdato. La temperatura assunta era la massima avuta in varie 

 determinazioni. 



Successivamente van Klooster trovò la temperatura di solidificazione 

 del wolframato potassico a 921°: egli non osservò alcuna variazione ter- 

 mica a 575° per cui, secondo l'autore, a questa temperatura non si avrebbe 

 alcuna trasformazione, e l'effetto termico da me osservato sarebbe dovuto a 

 una separazione eutettica. Con il metodo di riscaldamento van Klooster 

 stabilì una trasformazione del wolframato a 388° che avviene con notevole 

 sviluppo di calore: detta trasformazione non gli risultò nel raffreddamento 

 della massa fino a 220°. 



Il wolframato da me impiegato in queste come nelle ricerche prece- 

 denti fu il wolframato potassico Kahlbaum. All'analisi si ebbe un contenuto 

 di W0 3 del 70,74% (cale. 71,10%); era esente completamente di solfati. 

 Certo questo sale conteneva un piccolo eccesso di carbonato come si potè 

 anche osservare aggiungendo al sale fuso una piccola quantità di anidride 

 wolframica che produsse uno sviluppo di gas : questo fu osservato aggiun- 

 gendo quantità crescenti di anidride fino ad una aggiunta di 0,25 gr. di 

 W0 3 a 20 gr. di K 2 WO< . 



